(164 ) 
vement ainsi, Tous les métaux que j'ai examinés ont en effet manifesté des 
indices de volatilisation à des températures relativement très basses. Mais 
je wai étudié jusqu'ici, en employant les précautions nécessaires, que les 
métaux les plus volatils, certaines difficultés ne m’ayant pas encore permis 
de terminer cette étude. | 
» J'emploie, pour mettre ces phénomènes en évidence, un tube en cristal 
de 0",012 de diamètre, fermé à l’une de ses extrémités, et qui contient le 
métal. Le chauffage s'effectue au moyen des vapeurs de soufre, de mer- 
cure, de sébate, de méthyle, d’aniline, d’oxalate de méthyle ou d’eau, ce 
qui doune les températures d'environ 440°, 360°, 292°, 184°, 161° et 100°. 
Un tube de verre mince en U, traversè par un courant d’eau froide, descend 
jusqu’à o™, o2 environ du métal dans le tube de cristal, qui est relié à une 
trompe de Sprengel par un tube de plomb mastiqué sur le verre à ses 
deux extrémités. Le vide étant obtenu, on chaufle le tube dans l’une des 
vapeurs mentionnées plus haut, en continuant le fonctionnement de la 
trompe pendant tout le temps de l’expérience. 
» On observe généralement au début de la chauffe un dégagement 
de gaz qui cesse au bout d’un temps variable suivant le métal. Après un 
temps plus ou moins long, on voit l’extrémité du tube froid en U se recou- 
vrir d’une couche noirâtre qui, si l'expérience est suffisamment prolongée, 
prend l’aspect métallique. Les métaux dont je me bornerai à parler au- 
jourd’hui sont le cadmium, le zinc, l’antimoine, le bismuth, le plomb et 
l'étain ; leur volatilité existe déjà pour le cadmium à 160°, le zinc à 184°, 
l’antimoine et le bismuth à 292°, le plomb et l’étain à 360°. 
» Les dépôts sont assez notables pour être pesés (5er à 1 5®e') pour des 
expériences durant de vingt-quatre à quarante-huit heures. A des tempéra- 
tures plus élevées, les dépôts deviennent de plus en plus abondants et 
finissent par être épais, l'extrémité seule du tube en U se recouvrant de 
métal, 
» Ainsi le cadmium à 184° a donné, après vingt heures, un dépôt pesant 
près de où", 10. Je n’ai pu encore constater de vaporisation à des tempéra- 
tures inférieures à celles que j'ai mentionnées, mais je ne doute pas qu’elles 
n'existent, En effet, au moment où l’on chauffe ces métaux, il se forme à 
leur surface une mince couche d’un sous-oxyde de couleur foncée qui est 
bien moins volatil que le métal et qui, si l’on n’a pas pris de précautions 
pour l'éviter, s'oppose à la vaporisation à des températures bien supérieures 
à celles que j'ai notées plus haut. Dans ces cas, si l’on continue l'expérience, 
on voit généralement le dépôt métallique commencer à se faire soudaine- 
